Einige physikalische Eigenschaften des gegossenen Quarzes. 389 



cm Länge verwendet werden. Bei einer Schichtlänge von 5 cm z.B. wäre 

 aber die natürliche Drehung für eine Na Welle ') ca. 50 • 21,7" = 1085°. 

 Da sich diese Drehung pro 1" Temperaturänderung um ca. 0,157oo, also 

 um 0,16" ändert, so ist leicht ersichtlich, dass genaue Messungen der 

 magnetischen Drehung unmöglich wären. BoreP) hat die natürliche 

 Drehung durch Hintereinanderschalten von 2 entgegengesetzt drehen- 

 den Quarzzylindern möglichst gleicher Länge kompensiert und ist so 

 zu genauen Resultaten gekommen. 



Der von mir untersuchte gegossene Quarz zeigt als homogener 

 Körper keine natürliche Drehung, und kann daher in einfachster 

 Weise verwendet werden. 



Versuchsanordnung. Die mir zur Verfügung stehenden Apparate 

 waren dieselben, die von Pollak^) verwendet wurden. Ich operierte 

 mit Na Licht und wählte als vorteilhaftesten Schattenwinkel des als 

 Halbschattenapparat gebrauchten Wildschen Polaristrobometers bei 

 allen Messungen den Winkel — 7". Die felderzeugende eisenfreie 

 Spule wurde mit Strom beschickt, der von einer SOzelligen Akku- 

 mulatorenbatterie geliefert wurde. Zur Messung der Stromstärke 

 diente ein mit der Spule in Serie geschaltetes Siemensches Milli- 

 Amperemeter mit passendem Shunt. 



Material. Ich verwendete zu diesen Untersuchungen zwei Quarz- 

 zylinder I und II von ca. 50, resp. 72 mm Länge und etwa 13 mm 

 Durchmesser, deren Grundflächen in der optischen Werkstätte von 

 Zulauf & Cie., Zürich, planparallel geschliffen wurden. Auch diese 

 Zylinder wiesen vereinzelte kleine Luftbläschen auf; störender als 

 diese machte sich eine in Vorversuchen konstatierte, offenbar von 

 unvorsichtiger Kühlung herrührende Doppelbrechung der Quarzstücke 

 bemerkbar. Durch längeres Erhitzen der Zylinder auf über 800° in 

 einem elektrischen Ofen und nachheriges langsames Abkühlen gelang 

 es, die vorhandenen Spannungen zum grössten Teil wegzubringen: 

 Zwischen gekreuzte Nicols gebracht und bei homogenem Licht unter- 

 sucht, lieferten die Zylinder annähernd gleichmässig dunkles Ge- 

 sichtsfeld, während dasselbe vor der beschriebenen Behandlung fleckig 

 aufgehellt war. 



') Praktisch könnte das sonst so bequeme Na Licht wegen seiner Inhomogenität 

 bei solchen Schichtlängen gar nicht verwendet werden. 



^) A. Borel, Sur la polarisation rotatoire magnetique du Quartz, Dissertation. 

 Geneve 1903. 



*) Vergl. S. Pollak, Magnetische Rotation der Polarisationsebene, Inaug. Diss. 

 Zürich 1903. 



